^ 7 i OBSER NATIONS S UR LA PHYSIQ UE , 



rencc metallique que celui de la premiere experience. Je 1'ai mis 

 en digeftion dans du vinaigre diftille , 6c j'ai enfuite filtre & eva- 

 pore a un quart la diflblution , pour diffiper l'exces d'acide. J'ai 

 ajoute une infudon de noix de Galle a cette dilTolution , 8t elle a 

 pris une couleur pourpre tirant fur le noir , qui s'eft precipite. Cela 

 prouve que la couleur brune de ce mineral eft due a un pen d'ocre 

 de fer qui y eft mele. Une lame bien mince de ce mineral , vue 

 a la loupe , femble d'une couleur de n;;cre de perle en quelques 

 endroits, &C d'une couleur brune poudreufe dans d'autres. L'argent, 

 dans fon etat metallique , n'eft point foluble dans le vinaigre dif- 

 tille. 



Exp. VIII. Deux dragtnes d'argent come , couleur de nacre de 

 perle , traite comme ci-deffus,a donne 51 grains de fel neutre,com- 

 pofe de criftaux cubiques de fel marin regenere , avec un melange 

 de criftaux de tartre vitriole , qui paroiflbit y etre environ un quart 

 de I'autre. L'argent qui a refte , avbit la meme apparence que celui 

 de la premiere experience, 8c a donne des marques de contenir audi 

 du fer , mais pas en fi grande quantite que celui de l'experience 

 precedente. 



Exp. IX. La friabilite & la couleur de l'argent come noir, me fit 

 c'louter fi ce mineral etoit vraiment de l'argent come. Je foupcon- 

 nois que s'il y avoit quelque pen d'argent corne , il devoit y etre 

 mele avec d'autres fubftances. L'on fait que les alkalis volatils ont 

 la propriete de dilToudre toutes les combinaifons d'argent avec les 

 acides; ainfi , j'ai eu recours a ce menftrue pour l'analyfe de ce 

 mineral. 



J'ai pris 7 dragmes d'argent corne noir , 8c je 1'ai mis en digei- 

 tion trois fois de fuite , dans une grande proportion d'alkali vo- 

 latil de corne de cerf. 



J'ai prefere cet alkali volatil a celui de fel ammoniac , parce qu'il 

 eft tout-a-fait exempt d'acide marin. Les trois dilTolutions qui en 

 ont refulte , ont ete melees enfemble , fihrees & evaporees jufqu'a 

 iiccite, 8c ont produit deux dragmes 8i deux fcrupules d'argent corne, 

 d'une couleur d'ardoife foncee. 



Quarante-fix grains d'argent corne artifkiel , diffout dans de l'ef- 

 prit de corne decerf, 8c feche de la meme facon , a augmente feu- 

 lement de 1 grains de poids , 8c etoit de la meme couleur noiratre, 

 qui vient , fans doute , d'une portion d'efprit de corne de cerf, qui 

 lui refte adherente. 



Les deux dragmes Sc deux fcrupules d'argent corne , obtenus par 

 le moyen de l'efprit de corne de cerf , ont ete bien broyees avec' 

 une egale quantite de fel de tartre , 8C traitees comme dans l'ex- 

 perience premiere. H en eft refulte une dragme 8c n grains de crif- 

 taux 



